( 595 ) 



» Afin d'atteindre ce but, nous avons pris dans le four à puddler des 

 échantillons à chaque phase distincte que présente la fonte durant son 

 puddlage. 



» Nos résultats se trouvent dans le tableau suivant : 



» Ces résultats sont intéressants en ce qu'ils montrent que durant les 

 premières minutes que la fonte séjourne dans le fourneau, elle subit deux 

 changements chimiques bien distincts, savoir : une légère augmentation 

 de carbone et une rapide diminution de silicium. Ainsi le carbone aug- 

 mente de 21 pour 100 de son poids, tandis que le silicium diminue dans 

 l'énorme proportion de go pour 100. Il est probable que ces différentes 

 réactions sont dues pour le carbone à son excès dans le fourneau, soit à l'é- 

 tat naissant, soit à celui de grande division. Ce carbone, sous l'influence de 

 la haute température, se combine avec la fonte pour laquelle il a une grande 

 affinité, tandis que le silicium et une grande partie du fer sont oxydés et 

 se combinent pour produire la scorie qui joue un rôle si important durant 

 le puddlage. En parcourant le tableau, on observera que la fonte ne perd 

 que peu de carbone lorsqu'elle augmente de volume, et que c'est lorsqu'elle 

 rentrp dans son volume primitif et qu'elle a été soumise pendant encore 

 4o minutes (i a*" /jo™ à 1 '' 'io™) à l'action oxydante de l'air, qu'elle commence 

 à perdre rapidement son carbone, car de i*" uo™ à i*" l\d^ à 46,6 pour 100 

 de son poids et de i''/îo" à i'' 45"" encore 20 pour 100. 



» Afin de compléter notre travail, nous avons fait l'analyse de la fonte 



79- 



